820 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de vapeur d'eau, élévation amenée par la chaleur d'hydratation des corps 

 oxydants et par la destruction d'une partie de la matière organique par 

 l'oxygène ou par le chlore. 



Dans l'emploi des peroxydes aicalino-terreux, la formation subséquente 

 des oxydes et la température de réaction entraînent une perte d'aldéhyde 

 par formation de formose et de méthylénitane. 



Par la méthode au chlorure de chaux, le produit de la réaction restant ne 

 peut être que du chlorure de calcium, qui, permettant une élévation notable 

 de la température, explique le rendement important en gaz désinfectant. 



CHIMIE MiNÉiiALE. — Sur l'alliage platine-thalliwn. 

 Note de M. L. Hackspill, présentée par M. H. Le Chalelier. 



De la mousse de platine projetée à la surface de thallium en fusion s'y 

 dissout avec la même facilité que dans le plomb. 



Le point de fusion de l'alliage ainsi préparé, d'abord légèrement infé- 

 rieur à celui du thallium pur, lorsque la teneur en platine ne dépasse pas 

 lo pour loo, devient bientôt supérieur et atteint G8o° pour 48,8 pour loo, 

 ce qui correspond à la composition PtTl. Si l'on continue à ajouter du pla- 

 tine, le point de fusion est d'abord légèrement abaissé, puis il s'élève rapi- 

 dement, atteint 855° pour 65 pour loo de platine et dépasse bientôt looo", 

 température que je n'ai pas dépassée dans mes expériences. 



Tous ces alliages plus durs que les métaux constituants sont très cas- 

 sants, et le maximum de fragilité est obtenu pour PtTl, qui se pulvérise 

 aisément dans un mortier de porcelaine. 



L'examen micrographique des alliages riches en thallium montre l'exis- 

 tence de cristaux se polissant assez facilement et paraissant blancs, très 

 brillants, sur un fond constitué par un eutectique plus sombre, fort mou et 

 difficile à polir. Lorsqu'on se rapproche de la composition PtTl, le nombre 

 et la dimension des cristaux vont en augmentant et ils finissent par occuper 

 toute la surface polie. La masse entière est alors constituée par des cristaux 

 enchevêtrés laissant entre eux des vides assez nombreux. 



Les alliages plus riches en platine que PtTl sont susceptibles d'un plus 

 beau poli que les précédents ; leur surface paraît homogène au microscope, 

 même avec un grossissement de loo diamètres, mais une légère oxydation 

 dans la flamme d'un bec Bunsen suffit pour faire apparaître deux milieux, le 

 platine restant inaltéré. 



